366 GIO. PIETRO GRIMALDI 



Tale limite di approssimazione è più che sufficiente nel nostro 

 caso, anzi in molti casi sarebbero bastate misure assai meno ap- 

 prossimate. 



7. Kegolato bene l'apparecchio ed accertatomi del suo limite 

 di esattezza cominciai con l'eseguire alcune esperienze sopra il bi- 

 smuto puro, determinando il potere termoelettrico di diversi cilin- 

 dretti, ottenuti col metallo del Trommsdorff, prima e dopo la 

 tempera (1). 



Tale operazione veniva eseguita riscaldando il cilindro dentro 

 un bagno di paraffina ad una temperatura che oscillava da 230° 

 a 255° ed immergendolo poscia rapidamente, qualche volta in un 

 bicchiere pieno di acqua alla temperatura ambiente, per lo più 

 in un recipiente pieno di un miscuglio frigorifero di neve e sale 

 che rendevo liquido con l'aggiunta di un po' di acqua fredda. 



Nella tempera cercai sempre di procedere allo stesso modo, 

 ma non oso affermare che il calore sia stato sottratto dal metallo, 

 nelle esperienze simili, sempre con la stessa rapidità. E questa 

 è forse una delle ragioni del fatto che i fenomeni variavano quan- 

 titativamente da una coppia all'altra. 



8. Riporto qui sotto i risultati di tre serie di esperienze eseguite 

 sulle coppie A, B, C, fatte di bismuto puro ; è bene avvertire che 

 le tre coppie vennero fuse separatamente in tubi diversi e che la 

 coppia B venne cimentata con la primitiva disposizione sperimen- 

 tale, nella quale i contatti fra il bismuto e rame erano a mercurio. 



Credetti bene fare le misure sia nell'una che nell'altra posi- 

 zione dei cilindretti di bismuto, il potere termoelettrico essendo 

 generalmente diverso da una posizione all'altra. Per distinguere 

 le due posizioni le indicherò coi segni / e II. 



(1) Per temperare il bismuto, il Righi faceva fondere in un bagno ad olio 

 i cilindretti di metallo dentro una scanalatura praticata in una lastra di rame ; 

 un po' per la poca scorrevolezza del metallo, un po' per la forma della lastra 

 essi non si deformavano , poi venivano raffreddati più o meno rapidamente, 

 immergendo la lastra nell'acqua fredda, o nell'etere, o lasciandola raffred- 

 dare lentamente nell'olio. Però si può obbiettare in questo caso, che la va- 

 riazione di resistenza elettrica avvenuta sia dovuta a variazione della distri- 

 buzione dello stagno nelle diverse parti del cilindretto, o a variazione nella 

 disposizione dei cristalli, o ad alterazioni chimiche, che può subire il metallo 

 fuso a contatto dell'olio o dell'aria. Quantunque per la regolarità dei risul- 

 tati trovati dal Righi sembra siano da escludersi tali obbiezioni, pure ho cre- 

 duto nella tempera dover riscaldare il metallo ad una temperatura inferiore 

 a quella di fusione dello stesso. 



